448 J. M. VAN BEMMELEN ET E. A. KLOBBIE. 



Voici les résultats de nos analyses : 

 Tableau VII. 





M 





0 



M j N 



0 



N ' 



Etats 

 successifs. 



Perte d'eau 

 Mol. H*0. 



Composition après défalcation du 

 0 3 . Na 2 0 encore en présence. 



A Pair du labora-| 

 toire. Tension de va- 

 peur de ± 75 °/ Q 



± 15°. Tens. de 

 vap. =; 0 

 + 15°. Tens. de 



lo 



vap. = + 75°/ c 



Fe 2 0 3 

 4,35 H 2 0 



0,3 0,31 0,3 

 l'eau perdue a été de 

 nouveau absorbée 



55° 



U! [100° (au bout 

 Ide 3 heures) 

 ® cgji 30° (au boutl 

 § S J ide 2 heures) 

 |^ g 1150° (au boutj 

 es ® [de 1 X A heure) 

 Î£ ! 170° (au bout 

 * de 2 heures) 

 200° (au bout de 

 5 heures) 

 250° (au bout de 

 4 y 2 heures) 

 310° (au bout de 

 4 heures) 

 310o (au bout de 

 3 nouvelles heures) 



Au rouge 



Total 1,25 M 1,28 M 



0,19 



0,04 



0,07 



0,19 



0,00 



0,09 



0,06 



0,00 

 0,31 



0,08 



0,31 



0,16 



0,13 



0,29 



0,38 



0,60 



1,28 M 



1 ,03 H 2 0 

 1,35# 2 0 



Fe 2 0 3 

 1,32 H 2 0 



[,OOH,0 



Fe 2 0 3 

 1,33 H 2 0 



Fe 2 0 3 

 1,28 H 2 0 



1,32 H 2 0 

 0,92 H 2 0 

 0,83 H 2 O 0,60 H 2 0 



0,43 H 2 0 



0,30 H 2 0 



0,78 H t O 

 0,71 H 2 0 

 0,50 H 2 0 

 0,50 il 2 0 

 0,40 H 2 0 

 0,34 H 2 0 



0,00 H 2 0 0,00 H 2 0 



1,02 H 2 0 

 1,33 F 2 0 



0,61 H«0 



0,00 E 2 0 



0,79 HjO 



0,61 # 2 0 



L'observation microscopique nous a appris que les cristaux, 

 même après traitement par l'eau à 100°, n'ont pas subi de 

 changement notable, et ont conservé leur transparence. Si 

 l'on chauffe les cristaux seuls pendant une heure à 100°, ils 



